8 
Konrad Greulich. 
Tabelle für die Legierungen ausgehend Tom reinen Kupfer. 
No. 
% Cu 
Dichte 
Ab¬ 
lenkung 
Vergr. 
Querschnitt 
Gew. + 
Glimm, bl. 
- x • 10 6 
II 1 
96,78 
7,095 
40 
41,3 x 
0,39 
• 1,425 
36,0729 
0,7062 
II 2 
86,05 
8,627 
45 
V 
0,335 
•1,4 
28,7338 
0,7594 
II 3 
64,08 
8,365 
70 
5? 
0,365 
•1,4 
30,1856 
1,136 
II 4 
63,47 
8,396 
49 
26 x 
0,375 
•1,4 
28,3469 
1,160 
II 5 
55,95 
8,369 
79 
41,3 x 
0,37 
• 1,43 
31,9756 
1,307 
II 6 
54,78 
8,278 
55 
26 x 
0,335 
•1,43 
28,1543 
1,321 
II 7 
52,52 
8,283 
56 
)5 
0,355 
•1,44 
30,5732 
1,391 
II 8 
52,22 
8,087 
63 
1 J 
0,365 
• 1,44 
29,3918 
1,440 
II 9 
52,03 
8,227 
60 
J? 
0,36 
■1,4 
29,6678 
1,443 
II 10 
50,89 
8,136 
70 
>5 
0,345 
•1,44 
23,8797 
1,494 
II 11 
50,20 
8,169 
60 
>5 
0,34 
28,5435 
1,507 
II 12 
45,32 
8,156 
35 
14 x 
0,39 
•1,44 
33,9672 
1,705 
II 13 
42,58 
8,012 
53 
>5 
0,42 
• 1,395 
24,7928 
1,844 
II 14 
41,16 
8,016 
47 
55 
0,415 
• 1,47 
32,0708 
1,996 
II 15 
38,95 
7,938 
69 
5) 
0,4 
•1,43 
32,1059 
3,129 
II 16 
37,82 
7,928 
77 
55 
0,41 
•1,45 
33,7200 
3,600 
II 17 
33,29 
7,714 
112 
55 
0,385 
• 1,47 
32,9667 
5,262 
II 18 
19,22 
7,236 
87 
26 x' 
0,37 
• 1,465 
25,5852 
1,812 
II 19 
17,91 
7,301 
90 
! >> 
0,39 
• 1,445 
25,9722 
1,789 
II 20 
16,93 
7,299 
72 
: ” 
0,365 
• 1,46 
27,7300 
1,642 
II 21 
12,7 
7,111 
58 
>> 
0,37 
• 1,445 
27,4236 
1,336 
II 22 
9,271 
7,221 
56 
>> 
0,36 
• 1,45 
28,3209 
1,169 
II 23 
5,346 
7,187 
50 
55 
0,34 
• 1,445 
24,9542 
1,122 
Wenn wir die zugehörigen Punkte miteinander verbinden, 
so sehen wir, dass wir einen einheitlichen stetigen Kurvenzug er¬ 
halten, und dass die Werte der Magnetisierungskoeffizienten bei 
gleicher Zusammensetzung für die Legierungen nach beiden Arten 
der Herstellungsweise fast völlig übereinstimmen bis auf kleine, 
den Beobachtungsfehlern zuzuschreibende Abweichungen. Die 
Kurve bei den Legierungen ausgehend vom reinen Kupfer zeigt 
einen viel schöneren Verlauf und gibt sicher die vorliegenden 
Verhältnisse bei den Kupfer-Zink-Legierungen viel besser wieder, 
da bei ihrer Anfertigung und Untersuchung naturgemäss eine viel 
grössere Erfahrung und Uebung erreicht war. Auch ist diese 
Herstellungsweise die allgemein übliche und einfachere. 
Die zweite Methode (I.) ist bequemer für sehr schwach Cu- 
haltige Legierungen, weil dann eine geringe Temperatur zur Her¬ 
stellung ausreicht, bei der das Zink noch nicht zum Verdampfen kommt. 
234 
